Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. 37 



ist bekannt, ebenso der eigenthümliche Geruch der aus Pockholz ge- 

 fertigten Kegelkugeln. Minder angenehm riecht das Lorberholz, während 

 das tropische »Veilchenholz« und manche «Rosenhülzer« ihrem Dufte 

 ihren Namen verdanken. Dasselbe gilt von den exotischen »Stinkhülzern«. 

 Das »Niessholz« des Caplandes [PtcEroxylon ohUquutn Thunh.) reizt 

 im frischen Zustande seine Bearbeiter zum Niesen, u. s. w. 



Diese Gerüche beruhen auf dem Gehalte der betreffenden Hülzer 

 an flüchtigen Stoffen, die sich unter Umständen, so z. B. beim Bleistiftholze, 

 an frischen Schnittflächen oder in deren Umgebung krystallinisch aus- 

 scheiden. Beim frischen Holze am merklichsten, verschwinden die Ge- 

 rüche gewöhnlich mit dem Trockenwerden des ersteren mehr oder 

 weniger, um aber an neu hergestellten Schnittflächen in der Regel wieder 

 aufzutreten. Sie tragen in vielen Fällen mit zur Charakterisirung eines 

 Holzes bei. Ein bemerkenswerther Geschmack ist nur wenigen Hölzern 

 eigen. Das Blauholz und das rothe Santelholz schmecken süsslich, das 

 Cedrelaholz bitter. 



Spaltbarkeit. Je nach dem Grade der Spaltbarkeit, d. h. des 

 Widerstandes, den die Structurelemente des Holzkörpers ihrer Trennung 

 in der Längsrichtung des letzteren entgegensetzen i), unterscheidet man 

 leichtspaltige und schwerspaltige Hölzer. Bei diesen wie bei jenen 

 können die Spaltflächen glatt oder uneben, »schuppig«, faserig bis 

 splitterig sein. Sehr leicht und glattspaltig ist z. B. das Holz der Tanne, 

 der Fichte, der Stiel- und Traubeneiche, der Edelkastanie, der Pappeln 

 und Weiden. Beispiele schwerspaltiger Hölzer bieten das der Eibe, der 

 Esche, der Birke, des Bergahorns, der Apfelfrüchtler, des Buchsbaumes, 

 viele Tropenhölzer. Höchst unvollkommen spaltet das Pockholz. 



Die Spaltbarkeit pflegt mit wenigen Ausnahmen in der radialen 

 Richtung des Holzkörpers, dem Verlaufe der Markstrahlen entsprechend, 

 grösser zu sein als in der hierzu senkrechten tangentialen. 



Der Grad der Spaltbarkeit ist mindestens theilweise vom anatomi- 

 schen Bau des Holzes und namentlich vom Verlaufe der Holzfasern ab- 

 hängig. Je länger und gerader diese und je gleichmässiger ihre Anord- 

 nung nicht nur innerhalb jeder einzelnen Zuwachszone, sondern auch 

 im ganzen Holzkörper, um so leichter wird im Allgemeinen das Holz 

 spalten. Die entgegengesetzte Structur wird der Spaltbarkeit Eintrag 

 thun, oder sie nahezu aufheben. So beruht beim Pockholze der fast 

 vollständige Mangel der Spaltbarkeit auf der hier ganz regellosen Anord- 

 nung der Fasertracheiden, die nicht nur in der radialen, sondern auch 

 in der tangentialen Längsrichtung des Holzkörpers schief stehen und 

 deren oft mit Krümmungen verbundene Neigung in der letztgenannten 



\) Vgl. hierzu Nördlinger, Die technischen Eigenschaften der Hölzer, p. 235. 



